tJeber die Molecular - and Körperfarbe der Metalle etc. 13 



scher Form sich unter gleichen Umständen aus dem Eisen 

 abscheidet. Dadurch entsteht eine Mischfarbe von Rothgelb 

 mit Elau im reflectirten Lichte, also braun, das Glas ist 

 „leberig," während es im durchgehenden Lichte blau erscheint. 

 Dass dieselbe Erscheinung auch bei unvollständiger Lösung 

 des in der Glasmasse vertheilten Goldes erfolgen kann , liegt 

 auf der Hand. Ist dagegen die Menge des gelösten Goldes 

 nicht so gross, dass es während der Abkühlung in grösseren 

 dichro'itischen Partikeln sich ausscheiden kann, aber doch zu 

 gross, um vollständig gelöst zu bleiben, dann wird es sich im 

 molecularen Zustande abscheiden und eine Rothfärbung des 

 Glases während der Abkühlung veranlassen. 



Die plötzlich erstarrte Lösung des Goldes ist, wenn gar 

 kein Gold während der Erstarrung zur Abscheidung gelangte, 

 farblos und die Earblosigkeit derselben Hesse sich, wenn man 

 es in der That nur mit metallischem Golde zu thun hat, was 

 nach meiner IJeberzeugung nicht zweifelhaft sein kann, durch 

 die Annahme erklären, dass die Oberflächenfarbe und die 

 Durchgangsfarbe der Goldtheilchen zu einander complementär 

 sind und folglich in der Lösung, in der sie nicht einzeln 

 zur Geltung kommen können, sich zu Weiss vereinigen.*) 

 Wird ein solches farbloses Goldglas wieder erhitzt, so bleibt 

 es, wie sich von selbst versteht, unverändert, sofern es nur 

 so viel Gold enthält, als unter allen Umständen darin gelöst 

 bleiben kann, wie dies für den Kohlenstoff beim Schmiede- 

 eisen der Eall ist. Ist mehr Gold vorhanden , so reicht die 

 Anlauftemperatur hin, die Molecüle in eine solche Bewegung 

 zu versetzen, dass eine Ausscheidung des Goldes im mole- 

 cularen Zustande erfolgt, wie es für den Kohlenstoff beim 

 Adouciren des Stahles geschieht. 



Alles Vorstehende wird durch eine vortreffliche Arbeit 

 über das Goldrubinglas von W. Müller (Polyt. Centralbl. 



*) lieber bisweilen beobachtete gelbe, blaugrüne und blaue Fäi-bung 

 eines solchen Glases versuche ich nicht eine Erklärung zu geben , da bis 

 jetzt noch nicht festgestellt ist, dass nicht in solchen Fällen andere fär- 

 bende Stoffe ausser dem Golde vorhanden waren. 



